TCVN11205:2015

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11205:2015 (ISO 13609:2014) về Ván gỗ nhân tạo – Gỗ dán – Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11205:2015 ISO 13609:2014 VÁN GỖ NHÂN TẠO - GỖ DÁN - VÁN GHÉP TỪ THANH DÀY VÀ VÁN GHÉP TỪ THANH TRUNG BÌNH Wood-based panels - Plywood - Blockboards and battenboards L ờ i nói đầu TCVN 11205:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 13609:2014. TCVN 11205:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC89 Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục Tiêu chu ẩ n Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. VÁN GỖ NHÂN TẠO - G Ỗ DÁN - VÁN GHÉP TỪ THANH DÀY VÀ VÁN GHÉP TỪ THANH TRUNG BÌNH Wood-based panels - Plywood - Blockboards and battenboards 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn n à y quy định các yêu cầu kỹ thuật của ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình dùng cho mục đích chung, trong điều kiện khô, nhiệt đới khô/ ẩ m và độ ẩm cao/ngoài trời. Tiêu chuẩn này cũng bao gồm: các yêu cầu về nguyên liệu, sự x ế p ván, các tính chất cơ lý, chất lượng dán dính, hàm lượng f ormaldehyt phát tán, kiểm tra sự phù hợp và ghi nhãn. Các giá trị được liệt k ê trong tiêu chuẩn này liên quan đến các tính chất của sản phẩm, nhưng các giá tr ị này không phải là các giá trị đặc trưng được sử dụng trong tính toán thiết kế. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện d ẫ n sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp d ụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố th ì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 7457 (ISO/IEC Guide 65 ), Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm. TCVN 8328-1 (ISO 12466-1), Ván gỗ d á n - Chất lượng d á n dính - Ph ầ n 1: Phương pháp thử. TCVN 8328-2 (ISO 12466-2), V á n gỗ d á n - Chất lượng dán d í nh - Phần 2: Các yêu cầu. TCVN 10574 (ISO 18775), V á n mỏng - Thuật ngữ và định nghĩa, xác định đặc tính vật lý và dung sai. TCVN ISO/IEC 17065 , Đ á nh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ. ISO 1954 , Ply w ood - Tolerances on dimensions (Gỗ dán - Dung sai k í ch thước). ISO 2074, Plywood - Vocabulary (Gỗ dán - Từ vựng). ISO 2426-2, Plywood - Classi f ication by sur f ace appearance - Part 2: Hardwood (Gỗ d á n - Ph â n loại ngoại quan b ề mặt - Phần 2: Gỗ cây l á rộng). ISO 2426-3, Plywood - Classi f ication by sur f ace appearance - Part 3: Softwood (Gỗ dán - Phân loại ngoại quan bề mặt - Phần 3: Gỗ cây l á kim). ISO 9426, Wood-based panels - Determination of dimensions of panels (V á n gỗ nhân tạo - X á c định kích thước tấm). ISO 12460-1, W ood-based panels - Determination of f ormaldehyde release - Part 1: Formaldehyde emission by the 1-cubic-metre chamber method (V á n gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng f ormandehyt phát tán - Phần 1: Phát thải f ormandehyt bằng phương pháp buồng 1 mét khối). ISO 12460-3, Wood-based panels - Determination of f ormaldehyde release - Part 3: Gas analysis method (Ván gỗ nhân tạo - Xác định hàm lượng ( f ormandehy t - phát t á n - Phần 3: Phương ph á p phân t í ch khí). ISO 12460-4, Wood-based panels - Determination of f ormaldehyde release - Part 4: Desiccator method (Ván gỗ nhân tạo - X á c định hàm lượng f ormandehyt phát tán - Phần 4: Phương pháp bình hút ẩ m). ISO 12465, Plywood - Speci f ications (Gỗ d á n - Yêu cầu kỹ thuật). ISO 16978, Wood-based panels - Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength (V á n gỗ nhân tạo - Xác định môđun đàn hồi khi uốn tĩnh và độ bền uốn tĩnh). ISO 16979, Wood-based panels - Determination of moisture content (Ván gỗ nh â n tạo - X á c định độ ẩm). ISO 16999, Wood-based panels - Sampling and cutting of test pieces (V á n gỗ nhân tạo - Lấy m ẫ u v à c ắ t mẫu thử). 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa nêu trong TCVN 10574, ISO 2074, ISO 12465 và các thuật ngữ sau. 3.1. Thanh lõi (core strip) Các miếng gỗ riêng rẽ có mặt cắt ngang h ì nh chữ nhật được ghép thành dạng lõi đặc. 4. Yêu cầu đối với nguyên liệu 4.1 . Yêu c ầ u đ ố i với ván mỏng Tại thời điểm ép ván m ỏ ng áp dụng các yêu cầu sau. 4.1.1 . Loài gỗ Bất kỳ loài gỗ nào được cho phép. Ván mỏng phải được xác định phù hợp với loài, nhóm loài hoặc các tính chất cơ học. Khi dùng các ván mỏng từ nhiều loài gỗ khác nhau để ghép thành một lớp, th ì tính chất cơ lý của các ván mỏng đ ó nên tương tự giống nhau. 4.1.2 . Chiều dày Chiều dày ( t ) của một tấm ván mỏng phải l à 0,55 mm £ t £ 6,0 mm. Khi dùng các ván mỏng để bọc lõi, thì chiều dày của các tấm ván mỏng liền kề với lõi không đư ợc nhỏ hơn 1,5 mm. 4.1.3 . Ngoại quan bề mặt Phải kiểm soát ngoại quan bề mặt của ván mỏng. Ngoại quan b ề mặt của lớp mặt phải th ỏ a mãn tiêu chí được định nghĩa đối với loại II, như nêu trong Bảng 1 của ISO 2426-2 hoặc Bảng 1 của ISO 2426-3. Lớp lưng có cấp không được thấp hơn quá 2 cấp so với lớp mặt. Sự phân loại chất lượng bề mặt ván mỏng ở các lớp khác phải được thực hiện phù hợp với các giới hạn được xác định trong Phụ lục A của ISO 12465, nếu có yêu cầu. 4.1.4 . M ố i nối Cho phép ván mỏng nối theo chi ề u rộng. Nếu có một mối n ố i theo chiều dài th ì tấm ván phải được dán dính bằng cách ghép ngón hoặc ghép mộng. Không cho phép c ó mối nối đầu ở lớp mặt. 4.1.5 . Hướng thớ Thớ của ván mỏng dán trực tiếp trên thanh lõi phải vuông góc với thớ của lõi. 4.2 . Yêu c ầ u đối v ớ i gỗ dán Đ ố i với gỗ dán, tại thời điểm ép áp dụng các yêu cầu sau: 4.2.1 . Loài gỗ Bất kỳ loài gỗ nào được cho phép. Gỗ dán được dùng cho lớp mặt và l ớ p lưng phải có các tính chất cơ lý giống nhau. 4.2.2 . Chiều dày Chiều dày của gỗ dán phải lớn hơn hoặc bằng 3,0 mm. 4.2.3 . Ngoại quan bề mặt Phải kiểm soát ngoại quan bề mặt của gỗ dán. Ngoại quan bề mặt của lớp mặt phải thỏa mãn các tiêu chí được định nghĩa đối v ớ i loại II, như nêu trong Bảng 1 của ISO 2426-2 hoặc Bảng 1 của ISO 2426-3. 4.2.4 . Mối n ố i Trên lớp mặt không cho phép dùng gỗ dán có mối nối. 4.2.5 . Hướng th ớ Hướng của thớ ván mỏng có dán keo với lớp lõi phải được xác định trên cơ s ở xem x é t cách xếp ván mỏng của gỗ dán. 4.3 . Yêu c ầ u đối với thanh lõi 4.3.1 . Loài Trong một tấm, tất cả các thanh phải được lấy từ cùng một loài. N ế u có nhiều hơn một loài, yêu cầu phải có tính chất vật lý giống nhau. Nếu không có quy định khác, phải có sự đồng thuận giữa c á c bên c ó liên quan. 4.3.2 . Các kích thước Đối với ván ghép từ thanh dày, chiều rộng thanh ( w ) phải từ 7 mm £ w £ 30 mm. Đối với ván ghép từ thanh trung b ì nh, chiều rộng thanh ( w ) phải từ 30 mm < w £ 76 mm. Chiều dài thanh không giới hạn. Chiều dày của mỗi một thanh không được nh ỏ hơn 8,0 mm với dung sai ± 0,1 mm. Mỗi một miếng của thanh lõi phải được phân c ỡ theo chiều dày của thanh đơn hoặc sau khi ghép thành tấm lõi. Tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều dày của mỗi thanh không được vượt quá 3,5 . 4.3.3 . Ch ấ t lượng thanh lõi Mỗi một miếng của thanh lõi phải đáp ứng được các yêu cầu chất lượng sau: - Đối với mắt lành, đường k í nh lớn nhất không được vượt quá 25 mm hoặc 80 % chiều rộng của thanh, chọn giá trị nh ỏ hơn; - Đối với mắt liền hoặc mắt ngầm, đường k í nh lớn nhất không được vượt quá 15 mm hoặc một nửa chiều rộng của thanh, chọn kích thước nhỏ hơn; - Đối với vết keo, vết nhựa và vết v ỏ cây, chiều rộng không được vượt quá 3 mm; - Đối với khuyết cạnh hoặc lẹm cạnh, chiều rộng trên mặt lõi không được vượt quá 5 mm và chiều dài trên mặt lõi không được vượt quá 20 mm. 4.3.4 . Độ ẩ m Tại thời điểm ghép, độ ẩ m của thanh lõi phải từ 8 % đến 12 %. 4.4 . Yêu cầu đ ố i với việc ghép thanh lõi 4.4.1 . Hướng của thanh lõi Hướng chiều dài của thanh lõi phải song song hoặc gần song song với cạnh dài của tấm. 4.4.2 . Ghép nối theo hư ớn g chi ề u dài của thanh lõi Đối với thanh được nối, phải thỏa m ã n tiêu chí sau: - bất kỳ vết nối nào đều không được rộng hơn 1 mm; - k hoảng cách giữa hai khe nối liền kề b ấ t kỳ không được nhỏ hơn 50 mm; - đối với ghép ngón hoặc ghép mộng, độ nghiêng mộng ghép không được d ố c hơn 1/8. 4.4.3 . Ghép n ố i theo hướng chiều rộng của thanh lõi Theo hướng chiều rộng, thanh lõi có thể được dán keo hoặc không được dán keo và phải thỏa m ã n tiêu chí sau: - khe h ở giữa các thanh gỗ đặc không được vượt quá 1,5 mm; - trong khoảng bề rộng 1 000 mm bất kỳ của thanh lõi, tổng các khe h ở không được vượt quá 6 mm. 4.4.4 . Chiều dày và dung sai Việc xác định chiều d ày và dung sai của tấm lõi phải được tiến hành phù hợp với ISO 9426 và ISO 1954. 4.5 . Chất kết d í nh Ngoại trừ chất kết dính được dùng để dán dính thanh lõi theo hướng chiều rộng, ch ấ t k ế t d í nh được dùng để kết hợp với ván mỏng, gỗ dán và lõi phải đảm bảo cho tấm có được tính năng cần thiết để thỏa m ã n các yêu cầu đối với loại dán dính theo quy định trong Điều 7 của tiêu chuẩn này. Độ bền dán dính và độ bền lâu của chất kết d í nh áp dụng cho v á n mỏng và thanh trong mối ghép ngón và ghép mộng phải không được kém hơn tiêu ch í đ ã định nghĩa ở trên. Không cho phép bất kỳ dạng phá hủy nào của keo dán khi thử nghiệm độ bền uốn tĩnh. 5. Yêu cầu về xếp ván và sản xuất Phải kiểm soát việc xếp ván, bao gồm cả chiều dày, hướng, loài gỗ và chất lượng của ván mỏng. CH Ú THÍCH: Có thể yêu cầu các đặc trưng khác bất k ỳ và bổ sung trong hợp đ ồ ng, n ế u c ầ n thiết. 6. Yêu cầu chung 6.1 . Kích thước và dung sai Trừ khi có quy định khác của nhà sản xuất, các kích thước của ván ghép từ thanh dày hoặc ván ghép từ thanh trung bình được xác định theo các điều kiện nêu trong ISO 9426 và áp dụng dung sai theo các điều kiện nêu trong ISO 1954. 6.2 . Phân loại theo ngoại quan bề mặt Phân loại theo ngoại quan bề mặt phải được tiến hành theo ISO 2426-2 và ISO 2426-3, nếu có yêu cầu. 6.3 . Yêu cầu về tính chất cơ lý 6.3.1 . Độ ẩ m Việc l ấ y mẫu v à cắt mẫu thử phải được tiến hành theo ISO 16999. Việc xác định độ ẩm của tấm phải được tiến hành theo ISO 16979. Trừ khi c ó quy định khác, độ ẩm của ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung b ì nh phải từ 8,0 % đến 14,0 % khi được chuyển đi từ nhà máy. 6.3.2 . Tính chất cơ học Môđun đàn hồi khi uốn và độ bền uốn theo cả hai hư ớ ng tấm phải được đưa ra phù hợp với ISO 16978. 7. Chất lượng dán dính Chất lượng dán dính phải đ ượ c thiết lập b ằ ng thử nghiệm theo các yêu cầu của TCVN 8328-1 (ISO 12466-1) và được phân loại theo TCVN 8328-2 (ISO 12466-2). - đối với ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung b ì nh được sử dụng trong điều kiện kh ô, chất lượng dán d ính phải phù hợp với các yêu cầu về loại dán dính 1 của TCVN 8328-2 (ISO 12466-2); - đối với ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung b ì nh được sử dụng trong điều kiện nhiệt đới khô/ ẩ m, chất lượng dán d í nh phải tuân theo các yêu cầu loại d án dính 2 của TCVN 8328-2 (ISO 12466-2); - đối với ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung b ì nh được sử dụng trong điều kiện độ ẩm cao/ngoài trời, chất lượng dán d ính phải tuân theo các yêu cầu loại dán dính 3 của TCVN 8328-2 (ISO 12466-2). 8. Yêu cầu về hàm lượng formaldehyt phát tán Phải thực hiện yêu cầu và phương pháp thử nêu trong B ả ng 1, trừ khi có quy định khác. Việc xác định hàm lượng f ormaldehyt phát tán phải được tiến hành theo ISO 12460-1 như một phương pháp chu ẩ n và ISO 12460-3 hoặc 12460-4 đối với kiểm soát sản xuất trong nhà máy. CHÚ THÍCH: Nếu các phương pháp ki ể m soát sản xuất trong nhà máy được dùng đ ể xác định hàm lượng f ormaldehyt phát tán, phải thi ế t lập sự tương quan giữa phương pháp sử d ụng và phương pháp buồng 1 mét khối như trong ISO 12460-1. Bảng 1 - Gi ới hạn hàm lượng formaldehyt phát tán Đặc trưng Phương pháp thử Yêu cầu Hàm lượng f ormaldehyt phát tán ISO 12460-1 £ 0,124 mg/m 3 9. Các đặc trưng khác Các đặc trưng khác, v í dụ như sự phản ứng với lửa, khả năng ch ố ng côn trùng và khả năng chống nấm có thể được xác định và được xây dựng thành các tiêu chuẩn quốc gia hoặc quy chuẩn quốc gia tương ứng, nếu cần thiết. 10. Sự phù hợp a) Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung b ì nh phù hợp với tiêu chuẩn này phải được s ả n xuất theo một hệ thống chất lượng bao g ồ m việc đánh giá nội bộ sản xuất và kiểm soát ch ấ t lượng tại nhà máy; và b) Đánh giá bên ngoài đối với việc kiểm soát chất lượng trong nhà máy. CHÚ THÍCH: Các cơ quan chứng nhận hệ thống kiểm soát chất lượng phải đáp ứng các yêu c ầ u của TCVN 7457 (ISO/IEC Guide 65) hoặc TCVN ISO/IEC 17065. 11. Ghi nhãn, nhận dạng và hồ sơ Việc ghi nhãn v à thông tin kèm theo phải được ghi trên s ả n phẩm, trên nh ã n đính kèm sản phẩm, trên bao g ó i của sản phẩm hoặc trong tài liệu thương mại đính kèm với các thông tin sau: - viện d ẫ n tiêu chuẩn này; - tên (hoặc logo) hoặc mã của nhà sản xuất; - loài, hoặc các nhận dạng tính chất cơ học/kết cấu; - loại d án dính; - hàm l ượng f ormaldehyt phát tán; - viện dẫn đến hệ thống chất lượng; - các kích thước danh nghĩa, t í nh bằng milimét; và các thông tin không b ắ t buộc: - nh ã n chất lượng và cơ quan chứng nhận (nếu có); - số lô, hoặc tuần và năm sản xuất; - loại chất kết dính. CH Ú TH Í CH: Các tài liệu bổ sung, s ẽ được cung c ấ p bởi nhà sản xuất, nếu c ó y ê u cầu. MỤC LỤC Lời nói đ ầ u 1 . Phạm vi áp dụng 2 . Tài liệu viện dẫn 3 . Thuật ngữ và định nghĩa 4 . Yêu cầu đối với nguyên liệu 4.1 . Yêu cầu đối với ván mỏng 4.2 . Yêu cầu đối với gỗ dán 4.3 . Yêu cầu đối với thanh lõi 4.4 . Yêu cầu đối với việc ghép thanh lõi 4.5 . Chất kết d í nh 5 . Yêu cầu về xếp ván và sản xuất 6 . Y ê u cầu chung 6.1 . K í ch thước và dung sai 6.2 . Phân loại theo ngoại quan bề mặt 6.3 . Yêu cầu về t í nh ch ấ t cơ lý 7 . Chất lượng dán dính 8 . Yêu cầu về hàm lượng f ormandehyt phát tán 9 . Các đặc trưng khác 10 . Sự phù hợp 11 . Ghi nhãn, nhận dạng và hồ sơ